TSAOS 장치 를 제조 하 는 일 예시 공정 에 있 어서 , " 제 1 단계 는 액정 ( LC ) 셀 또는 "" 보 틀 ( bottle ) "" 을 생성 하 는 것 이 다 . 두 개 의 SiO 2 코팅 [ 패 시베이 션 ( passivated ) ] 유리 시트 가 소정 크기 로 스 크 라 이브 되 어 기판 홀더 에 위치 된다 . 유리 상 에 인듐 주석 산화물 ( ITO ) 의 낮 은 방사 율 코팅 이 존재 하 는 경우 ", 이 는 에칭 으로 제거 되 고 SiO 2 가 그 자리 에 남겨진다 . 이어서 , 시트 는 탈 이온 화 ( DI ) 된 물 ( 28 Ohm 순도 이상 ) 1 갤런 ( 3 . 78 l ) 당 1 oz ( 28 . 34 g ) 로 혼합 된 pH 중성 비누 를 사용 하 여 , 15 분 동안 48 KHz 초음파 클리너 [ 예 를 들 어 , 파워 레벨 8 로 설정 된 크레스트 트루스 윕 프 ( Crest Truesweep ) ] 내 에 놓여진다 . 이어서 , 폴리 마이드 ( PI ) 습윤 문제 가 존재 하 는 경우 , 시트 는 데 트 렉스 ( Detrex ) 비누 로 재 새 척 될 수 도 있 다 . 더 큰 시트 는 대신 상업 적 유리 워 셔 [ 예 를 들 어 , 빌코 ( Billco ) 시리즈 600 ] 를 사용 하 여 세 척 이 이루어질 수 도 있 다 . 시트 는 이소프로필 알코올 ( IPA ) 로 건조 되 고 , 무 습 저장 및 보관 을 위해 필요 한 만큼 대략 120 분 또는 그 이상 동안 80 내지 85 ℃ 에서 건조 오븐 내 에 넣 어 진 후 , 이어서 대략 15 분 동안 오존 클리너 내 에 놓여 질 수 도 있 다 . 이어서 용매 내 에 용해 된 PI 정렬 층 은 500 RPM 에서 10 초 동안 이어서 2000 RPM 에서 45 초 동안 스핀 코팅 에 의해 증착 된다 . 대략 적 으로 시트 의 제곱 인치 당 1 ml 의 일관 된 코팅 이 필요 하 다 . 시트 가 스핀 코팅 하 기 에 너무 큰 경우 에 는 , PI 용액 이 잉크젯 프린터 에 의해 증착 된다 . 코팅 후 , 기판 은 85 ℃ 에서 대략 5 분 동안 가열 되 어 남 아 있 는 임의 의 용매 를 날려 보내 고 , 이어서 180 내지 190 ℃ 에서 약 1 시간 동안 베이 킹 되 어 PI 를 경화 시킨다 . 오븐 도어 는 그 내부 온도 가 85 ℃ 이하 가 될 때 까지 개방 되 어서 는 안 된다 .